## PEMANFAATAN CANGKANG KERANG DARAH (ANADARA GRANOSA) DAN ZEOLIT SEBAGAI MEDIA FILTER KERAMIK UNTUK PENGOLAHAN AIR GAMBUT
Muchlis 1) Kiki Prio Utomo 1) Ulli Kadaria 1)
1) Program Studi Teknik Lingkungan Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura, Pontianak Email : muchlis.vatriadi@gmail.com

## ABSTRAK
Kalimantan  Barat  sebagian  besar  memiliki  lahan  gambut  yaitu  sekitar  1,7  juta  hektar. Masyarakat  yang  tidak  mendapatkan  akses  air  bersih  menggunakan  air  sumur  sebagai  air  baku untuk  minum.  Air  gambut  secara  umum  tidak  memenuhi  persyaratan  kualitas  air  minum berdasakan PERMENKES No.492 Tahun 2010 karena memiliki ciri-ciri intensitas warna yang tinggi, pH  asam,  kandungan  zat  organik  tinggi,  dan  kandungan  logam  besi  yang  tinggi.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  kinerja  filter  keramik  dengan  campuran  media  filter  cangkang kerang darah (Anadara Granosa) dan zeolit  untuk  pengolahan air  gambut.  Filter keramik  dibuat dari  campuran  zeolit  dan  cangkang  kerang  darah (Anadara  Granosa) dengan  perekat  Polivinil Alkohol  (PVA)  yang  disintering  dengan  suhu  250 o C  selama  2  jam.  Variasi  komposisi  bahan cangkang kerang darah dan zeolit yang dibuat  adalah 25%:75%, 50%:50% dan 75%:25% dengan perekat  PVA  masing-masing  sebanyak  1  gram.  Penelitian  dilakukan  dengan  melewatkan  air gambut  pada  filter  keramik,  kemudian  dilakukan  karakterisasi  fisik  filter  keramik  serta  uji laboratorium  sebelum  dan  setelah  pengolahan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  filter  keramik dengan  campuran  cangkang  kerang  darah  dan  zeolit  untuk  masing-masing  komposisi  25%:75% (F1),  50%:50%  (F2)  dan  75%:25%  (F3)  yaitu  memiliki  densitas  sebesar  1,53  gr/cm 3 ,  1,56  gr/cm 3 dan 1,58 gr/cm 3 , porositas sebesar 49,61%, 55,12% dan 60,63%, dan fluks sebesar 7,4 L/m 2 .jam, 5,9  L/m 2 .jam,  dan  2,8  L/m 2 .jam.  Filter  keramik  dengan  perbandingan  75%:25%  (F3)  efektif meningkatkan  pH  air  gambut  dari  4,4  menjadi  6,5  dengan  efektivitas  sebesar  52,27%    dan menurunkan  parameter  besi  dari  0,577mg/L  menjadi  0,487  mg/L  dengan  efektifitas  sebesar 15,6%,  sedangkan  filter  keramik  dengan  perbandingan  25%:75%  (F1)  dapat  menurunkan  zat organik dari 334,9 mg/L menjadi 322,3 mg/L dengan efektifitas sebesar 3,76%.
Kata Kunci : air gambut, filter keramik, kerang darah

## ABSTRACT
West Kalimantan has mostly peat which is about 1.7 million hectares. People who are not getting access to clean water using a water  well as raw water  for  drinking. Water peat  is generally not good  based  on  the  requirements  of  the  drinking  water  quality  PERMENKES  No.  492  in  2010 because it has the characteristics of high color intensity, acid pH, organic matter content is high, and  a  high  content  of  iron  metal.  This  research  aims  to  know  the  performance  of  ceramic  filter material  with  a  mixture  of  shells  of  blood  clams  (Anadara  Granosa)  and  zeolite  for  peat  water treatment.  Ceramic  filter  made  from  a  mixture  of  shells  (Anadara  Granosa)  and  zeolite  with adhesive Polyvinyl alcohol (PVA) and burned with a temperature of 250oC for 2 hours. Variations in  the  composition  of  the  material  shells  of  blood  clams  and  zeolite  made  of  25%:75%(F1), 50%:50%(F2) and 75%:25%(F3) with PVA adhesive to each of as many as 1 gram. Research done by passing peat water on ceramic filter, and then do the physical characterization of ceramic filters and laboratory test before and after processing. The results showed a ceramic filter with a mixture of  zeolite  and  shells  for  each  composition:  25%,  75%(F1),  50%:50%(F2)  and  75%:25%(F3)  is  the density 1,53 gr/cm3, 1,56 gr/cm3 and 1,58 gr/cm3, porosity 49,6%, 55,1% and 60,6%, and the flux 7.4  L/m2.h,  5,9  L/m2.h  and  2,8  L/m2.h.  Ceramic  filter  by  comparison  75%:25%(F3)  effective improve the pH of water peat from 4.4 be 6.5 with effectivity 52,27% and reduced iron parameter of  0,577mg/L  be  0,487  mg/L  with  effectivity  15.6%,  while  in  comparison  with  ceramic  filters 25%:75%(F1)  can  reduce  the  content  of  organic  matter  from  334,9  mg/L  be  322,3  mg/L  with effectivity 3,76 %.
Keywords : blood clams, ceramic filters, peat

## 1. PENDAHULUAN
Di Kalimantan Barat yang sebagian besar memiliki lahan gambut yaitu sekitar 1,7 juta  hektar,  masyarakat  yang  tidak  mendapatkan  akses  air  bersih  menggunakan  air sumur  sebagai  air  baku  untuk  minum.  Air  gambut  secara  umum  tidak  memenuhi persyaratan kualitas air minum, berdasarkan Data Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat  tahun  2008,  kualitas  air  gambut  di  Kalimantan  Barat  memiliki  ciri-ciri  kekeruhan yang rendah, berwarna coklat tua dan kehitaman (124 – 850 unit Pt-Co), kadar organik tinggi  (  138 – 1560  mg/L  KMnO4)  dan  bersifat  asam  (pH  3,7 – 5,3),  sedangkan berdasarkan baku mutu air minum menurut PERMENKES No.
492/MENKES/PER/IV/2010,  kadar  pH  normal  yang  diperbolehkan  untuk  air  minum berkisar antara 6,8 – 8,5, zat organik sebesar 10 mg/L dan warna adalah 15 Pt-Co. Oleh karena  itu  apabila  air  gambut  digunakan  sebagai  air  minum  maka  harus  melalui pengolahan terlebih dahulu.
Keramik  berpori  adalah  keramik  yang  mempunyai  rongga-rongga  kecil  yang menyebabkan  fluida  (porinya  30-70%)  dapat  masuk  ke  dalam  dan  dapat  berfungsi sebagai  filter  sehingga  lebih  dikenal  sebagai  filter  keramik  berpori.  Salah  satu  media filter yang dapat dijadikan filter keramik adalah cangkang kerang. Hasil penelitian Hanafi (2015), menunjukkan bahwa jenis cangkang kerang darah dapat meningkatkan kadar pH dari 4,47 menjadi 7,21-7,90 dan menurunkan warna air gambut sebesar 52,55% dengan metode  filtrasi.  Kandungan  kapur  yang  tinggi  pada  cangkang  kerang  darah  dapat menjadi pengikat (binder) dalam pembuatan filter keramik yang dikombinasikan dengan media  filter  zeolit  sebagai  pembentuk  pori.  Berdasarkan  penelitian  Akbar  (2010), penggunaan  zeolit  sebagai  filter keramik  dengan  komposisi  75%  (25%  bahan pengikat) dapat memisahkan 99,2 % ion Fe dan  mampu menjernihkan kekeruhan air. Sedangkan berdasarkan penelitian Sandra (2014), campuran zeolit 75% dan 25% bahan adiktif dapat menurunkan kadar Fe dari 3,8 ppm – 0,28 ppm, untuk mengetahui pengaruh cangkang kerang  darah  dan  zeolit  dalam  pengolahan  air  gambut,  maka  dilakukan  penelitian pengolahan air gambut menggunakan cangkang kerang darah dan zeolit sebagai media filter  untuk  menentukan  campuran  efektif  dalam  pengolahan  air  gambut  menjadi  air minum
2. METODOLOGI PENELITIAN
a. Lokasi sampel
Air baku yang diolah menjadi air bersih adalah air permukaan yang berasal dari sumur dangkal yang terdapat di Jl. Sungai Raya Dalam, Komplek Srikandi.
b. Alat dan bahan
Adapun peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tabung (d=4,5 cm, t=20 cm), modul filter (d=2,15 cm, t=0,5 cm), gelas ukur 500 ml, botol sampling 1 liter, saringan partikel (sieve) no.45 dan 80, statif,  furnace, oven listrik, neraca digital, mortar batu dan kain halus, sedangkan bahan yang digunakan adalah sampel air gambut 6 liter, aquades,   Polivinil  alkohol (PVA)  300  gram,  cangkang  kerang  darah (Anadara  Granosa) 60 gram dan zeolit 60 gram.
c. Metode Penelitian
- Tahap Preparasi Media Filter
Cangkang  kerang  dan  zeolit  dicuci  hingga  bersih  untuk  mnghilangkan  kotoran dan  lumut  yang  menempel.  Cangkang  kerang  yang  sudah  bersih  dipanaskan
menggunakan  oven  pada  suhu  ±105 o C  hingga  kering  dan  beratnya  konstan.  Cangkang kerang yang sudah bersih dihaluskan menggunakan mortar batu yang dilapisi kain halus hingga berbentuk butiran halus. Tahap selanjutnya dilakukan pengayakan menggunakan dua pengayak (test-siever) yang disusun besar-kecil yaitu no.45 (355 µm) dan no.80 (180 µm). Serbuk  cangkang kerang yang akan digunakan adalah partikel yang lolos saringan 355 ɥ m dan tertahan pada saringan 180 µm.
- Tahap Pembuatan Filter Keramik
Filter keramik dibuat dari campuran zeolit dan cangkang kerang darah sebanyak 11  gram.  Zeolit  dan  cangkang  kerang  darah  ditimbang  menggunakan  neraca  digital dengan  perbandingan  75%:25%  (F1),  50%:50%  (F2),  dan  25%:75%  (F3).  Setelah  itu dimasukkan  kedalam  wadah  yang  dilapisi  plastik  dan  dihomogenkan.  Secara  perlahan ditambahkan perekat PVA masing-masing 1 gram dan akuades hingga berbentuk pasta. Tahap  selanjutnya  dilakukan  pencetakan  filter  keramik  dengan  menuangkan  pasta (campuran  zeolit  dan  cangkang  kerang)  ke  dalam modul/cetakan  dengan  diameter  4,3 cm  dan  tinggi  cetakan  0,5  cm.  Setelah  itu  pindahkan  ke  dalam  oven  pada  temperatur ±29 o C  (dalam  keadaan  off)  selama  3x24  jam.  Filter  keramik  yang  telah  mengeras kemudian dikeluarkan dari cetakannya, selanjutnya dilakukan sintering pada suhu 250 o C selama 2 jam.
d. Rangkaian Alat Uji
Alat uji dibuat menggunakan penyangga statif yang digunakan sebagai dudukan untuk tabung filter. Air hasil pengolahan akan ditampung menggunakan gelas ukur yang terdapat pada bagian outlet filter.
Gambar 1. Rangkaian alat dan modul filter
e. Analisis Data
1. Densitas
Densitas  merupakan  pengukuran  massa  setiap  satuan  volume  benda.  Semakin tinggi  densitas  (massa  jenis)  suatu  benda,  maka  seakin  besar  pula  massa  setiap volumenya.  Menghitung  besarnya  densitas  digunakan  persamaan  matematis  berikut (Irawati, 2016):
......................(1)

## Keterangan:
ρ = Densitas (gr/cm 3 ) M = Massa kering (gr) V = Volume (cm 3 )
2. Porositas
Porositas  adalah  ukuran  dari  proporsi  total  yang  ditempati  oleh  pori-pori,  dan biasanya  dinyatakan  sebagai  persentase  dari  volume  sampel  Secara  matematis  dapat dirumuskan sebagai berikut (Lawrence H Van Vlack, 1989 dalam Irawati, 2016 ):
................(2)
Keterangan: mb = Massa basah (gr) mk = Massa kering (gr) Vt = Volume total (cm 3 ) ρair
= 1000 kg/m 3 = 1 gr/cm 3

## 3. Fluks
Laju aliran atau fluks  adalah ukuran kecepatan suatu spesi melewati membran persatuan luas dan waktu dengan gradien tekanan sebagai gaya pendorong. Besar fluks filter keramik dapat ditentukan dengan persamaan matematis berikut (Richardson et al , 2002):
.........................(3) Keterangan: Jv = Fluks (L/m 2 .jam) V = Volume permeat (L) A = Luas permukaan (m 2 )
t = Waktu (jam)

## 4. Efektivitas
....( 4)
Keterangan: a = Konsentrasi sebelum pengolahan b = Konsentrasi setelah pengolahan

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Hasil Analisis Kualitas Air Baku
Air baku yang diolah menjadi air bersih adalah air permukaan yang berasal dari sumur  dangkal  yang  terdapat  di  Jl.  Sungai  Raya  Dalam,  Komplek  Srikandi.  Air  baku dilakukan  uji  laboratorium  sebagai  data  awal  penelitian.  Adapun  hasil  uji  kualitas  air baku dapat dilihat pada Tabel 1.
No Parameter Satuan Analisis Awal Analisis Akhir Baku Mutu Air Minum  PERMENKES No 492 Tahun 2010 F1 F2 F3 1 pH - 4,4 6,5 6, 1 6,7 6,5 – 8,5 2 Warna Pt-Co 953 1028 1061 1058 15 3 4 Fe mg/L 0,577 0.488 0.503  0.487 0,3 4 Zat Organik (KMnO4) mg/L 334,9 322.3 341.3  328.6 10 *) Baku Mutu Air Minum  PERMENKES No 492 Tahun 2010
Berdasarkan hasil uji tersebut  diketahui bahwa parameter pH, warna, Fe (besi) dan  zat  organik  melebihi  standar  baku  mutu  air  bersih  yang  telah  ditetapkan  oleh pemerintah berdasarkan Baku Mutu Air Minum  PERMENKES No 492 Tahun 2010.

## b. Hasil pengukuran filter keramik
Adapun hasil pengukuran terhadap filter keramik yang telah dibuat yaitu dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Hasil pengukuran filter keramik Tipe Filter Massa awal (gram) Massa Kering (gram) Massa Basah (gram) F1 12 11,1 14,7 F2 12 11,3 15,3 F3 12 11,5 15,9
Data  hasil  pengukuran  massa  kering  dan  massa  basah  filter  keramik  digunakan  untuk mendapatkan nilai densitas dan porositas menggunakan persamaan (1) dan (2).

## c. Karakteristik Filter Keramik
Adapun  karakteristik  filter  keramik  dari  campuran  zeolit  dan  cangkang  kerang darah yaitu dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Karakteristik filter keramik Tipe Filter Densitas (gr/cm 3 ) Porositas (%) Fluks (L/m 2 .jam) F1 1,53 49,6 7,4 F2 1,56 55,1 5,9 F3 1,58 60,6 2,8
Hasil  pengukuran  menunjukkan  densitas  terbesar  dicapai  pada  perbandingan komposisi zeolit terhadap cangkang kerang darah 75% : 25% (Tipe filter F3) yaitu sebesar 1,58  gr/cm 3 .  Perbandingan  50%  :  50%  (Tipe  filter  F2)  memiliki  densitas  sebesar  1,56 gr/cm 3 ,  sedangkan  pada  perbandingan  25%:75%  (Tipe  filter  F1)  yaitu  sebesar  1,53 gr/cm 3 . Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak bahan aditif zeolit terhadap bahan

## Tabel 1. Hasil uji kualitas air gambut
pengikatnya  (cangkang  kerang  darah)  maka  semakin  rendah  densitas  yang  dihasilkan, sebaliknya  semakin  sedikit  bahan  aditif  maka  densitas  yang  dihasilkan  akan  semakin besar.  Semakin  tinggi  densitas  filter  maka  akan  menyebabkan  semakin  tinggi kerapatannya, kerapatan yang tinggi akan menghasilkan rongga antar partikel yang lebih kecil,  sebaliknya  kerapatan  yang  rendah  akan  menghasilkan  pori  yang  besar  sehingga kemampuan daya serap filter terhadap air semakin besar (Sebayang, 2009)
Hasil pengukuran porositas menunjukkan nilai porositas tertinggi terdapat pada perbandingan komposisi cangkang kerang darah dan zeolit 75%:25% (Tipe filter F3) yaitu sebesar 60,63%. Pada perbandingan  50% : 50% (Tipe filter F2) didapatkan nilai porositas sebesar  55,12%.  Sedangkan  nilai  porositas  terendah  terdapat  pada  filter  dengan perbandingan  25%  : 75%  (Tipe  filter  F1)   yaitu  sebesar  49,61%. Densitas  dan  porositas berhubungan  satu  sama  lain,  yaitu  semakin  besar  densitas  suatu  benda  akan  memiliki rongga (pori) yang lebih kecil sehingga porositas yang dihasilkan akan semakin besar.
Hasil  pengukuran  fluks  menunjukkan  nilai  fluks  tertinggi  terdapat  pada perbandingan 25% : 75% (Tipe filter F1) dengan nilai fluks 7,40 L/m 2 .jam, perbandingan 50% : 50% (Tipe filter F2) menghasilkan nilai fluks sebesar 5,92 L/m 2 .jam, sedangkan nilai fluks pada perbandingan 75% : 25% (Tipe filter F3) yaitu sebesar 2,82  L/m 2 .jam. Hal ini menunjukkan  bahwa  semakin  banyak  komposisi  bahan  aditif  zeolit  terhadap  bahan pengikatnya  (cangkang  kerang  darah)  maka  semakin  besar  nilai  fluks  yang  dihasilkan, sebaliknya  semakin  kecil  komposisi  bahan  aditif  maka  semakin  rendah  nilai  fluks  yang dihasilkan.

## d.  Pengaruh Perbandingan Media Filter Terhadap Kualitas Air Gambut
1. pH
Hasil  pengukuran  parameter  pH  untuk masing-masing  perbandingan  komposisi filter keramik yaitu dapat dilihat pada Gambar 5.
Gambar 5. Pengaruh perbandingan komposisi zeolit dan cangkang kerang darah terhadap parameter pH
Peningkatan nilai pH paling maksimum pada perbandingan komposisi cangkang kerang  darah  dan  zeolit  sebesar  75%  :  25%  (Tipe  Filter  3)  dimana  pH  awal  4,4  naik menjadi 6,7. Hal ini dikarenakan tipe filter F3 memiliki kandungan CaCO 3 paling banyak dibandingkan  tipe  filter  lainnya  dengan  komposisi  cangkang  kerang  darah  75%. Penggunaan cangkang kerang darah + menurut Hanafi (2015) cangkang kerang darah yang mengandung  CaCO3  dapat  meningkatkan  pH  air  gambut  dari  4,47  menjadi  netral  yaitu
Pengaruh komposisi cangkang kerang darah dan zeolit terhadap derajat keasaman (pH)
7,21  –  8,09.  Cangkang  kerang  yang  digunakan  sebagai  media  filter  sebagian  besar mengandung  98,7%  CaCO 3 (kalsium  karbonat)  (Awang-Hazmi  et  al,  2007),  yang  jika CaCO 3 dilarutkan  dalam  air  akan  melepaskan  ion  OH-,  sehingga  jumlah  OH-  dalam  air akan  semakin  banyak.  Pada  perbandingan  komposisi  cangkang  kerang  darah  terhadap zeolit 25% : 75% (Tipe Filter 1) terjadi kenaikan nilai pH dari 4,4 menjadi 6.5, sedangkan peningkatan  nilai  pH  pada  perbandingan  50%  :  50%  (Tipe  Filter  2)  lebih  rendah,  yaitu sebesar  6,1.  Hal  ini  dapat  diakibatkan  oleh  besarnya  konsentrasi  H + dibandingkan  OH - dalam air yang menyebabkan pH lebih rendah. Konsentrasi H + didalam air gambut berasal dari  proses  pembentukan  CO 2 .  Karbondioksida  (CO 2 )  dalam  air  seringkali  terdapat sebagai H 2 CO 3 , sehingga ketika pembentukan CO 2 maka H 2 CO 3 akan melepaskan H + . Cangkang  kerang  darah  yang    mengandung  CaCO 3 yang  bersifat  basa  dapat meningkatkan pH air gambut yang bersifat asam Adapun reaksi yang terjadi jika CaCO 3 dilarutkan dalam air akan menyebabkan CaCO 3 terurai yaitu:
CaCO 3 (s) Ca 2+ (aq) + CO 3 2- (aq) (Novita, 2008) CO 3 2- di dalam air akan mengalami reaksi hidrolisis:
CO 3 2- (aq) + 2H 2 O (I) H 2 CO 3 (aq) + 2OH - (aq) Sedangkan H 2 CO 3 akan langsung terurai menjadi H 2 O dan CO 2 berdasarkan reaksi:
H 2 CO 3 (aq) H 2 O (I) + CO
2 (g) (Prodjosantoso, 2011) Sehingga ketika CaCO 3 (kalsium karbonat) direaksikan dengan H 2 O (air) maka reaksinya adalah sebagai berikut:
CaCO 3 (s) + H 2 O (I)
Ca(OH) 2 (aq) + CO 2 (g) (Mariyono, 2011)

## 2. Warna
Hasil  pengukuran  parameter  warna  untuk  masing-masing  perbandingan komposisi filter keramik yaitu dapat dilihat pada Gambar 6.
Gambar 6 . Pengaruh perbandingan komposisi zeolit dan cangkang kerang darah terhadap parameter warna
Pengolahan air gambut menggunakan filter keramik dengan campuran cangkang kerang  darah  dan  zeolit  untuk  parameter  warna  medapatkan  nilai  efektifitas  negatif, yaitu hasil pengolahan mengalami kenaikan. Sulitnya penyisihan warna pada air gambut dapat diakibatkan warna sejati air gambut yang tinggi akibat adanya besi terlarut dan zat
Pengaruh komposisi cangkang kerang darah dan zeolit terhadap warna
organik dalam air. Terdapatnya zat organik, khususnya dalam bentuk humat dan humin menyebabkan  warna  air  menadi  tinggi  dan  sulit  dihilangkan  karena  penyaringan  atau filtrasi hanya dapat menurunkan warna tampak yang diakibatkan adanya zat tersuspensi dalam air.
Terdapat  penambahan  warna  pada  air  gambut  setelah  mengalami  pengolahan yaitu dari 953 Pt-Co menjadi 1028 Pt-Co untuk tipe filter F1, 1061 Pt-Co untuk tipe filter F2 dan 1058 untuk tipe filter F3. Hal ini dapat diakibatkan meningkatnya zat tersuspensi pada air hasil olahan yang disebabkan oleh kontribusi cangkang kerang darah dan zeolit yang  terlarut  karena  dalam  pembuatan  filter  keramik  ini  cangkang  kerang  darah  dan zeolit  ini  dihaluskan  atau  berukuran  sangat  kecil.    Hal  ini  juga  terjadi  pada  penelitian sebelumnya yang menggunakan cangkang kerang darah sebagai media filter yaitu Hanafi (2015)  dan  Fajarwati  (2014)  dimana  terjadi  penambahan  warna  pada  air  hasil pengolahan  menjadi  lebih  pekat  dan  keruh.  Penambahan  warna  yang  berasal  dari cangkang  kerang  darah  merupakan  reaksi  antara  kalsium  karbonat  (CaCO 3 )  dan  air gambut  (H 2 O)  yang  menghasilkan  kalsium  hidroksida  (Ca(OH) 2 )  atau  umumnya  disebut sebagai air kapur. Kalsium hidroksida atau yang disebut sebagai air kapur dapat dengan mudah larut dalam air yang memiliki sifat asam (Mariyono, 2011).

## 3. Besi
Hasil  pengukuran  parameter  Fe  (besi)  untuk  masing-masing  perbandingan komposisi filter keramik yaitu dapat dilihat pada Gambar 7
Gambar 7. Pengaruh perbandingan komposisi zeolit dan cangkang kerang darah terhadap parameter besi
Penurunan  parameter  besi  untuk  masing-masing  tipe  filter  tidak  terlalu signifikan.  Penurunan  besi  paling  tinggi  pada  pengolahan  menggunakan  filter  keramik dengan perbandingan komposisi cangkang kerang darah dan zeolit 25% : 75% (Tipe Filter F1)  dan  75%  :  25%  (Tipe  Filter  F3)  yaitu  dari  konsentrasi  0,58  menjadi  0,49  dengan efektifitas  sebesar  15,6  %,  sedangkan  pada  perbandingan  komposisi  cangkang  kerang darah dan zeolit 50% : 50%  (Tipe Filter F2) tidak terlalu signifikan dan terlalu jauh dari tipe filter F2 dan F3 yaitu dari 0,58 menjadi 0,50 dengan efektifitas sebesar 12,82%. Hal ini  dikarenakan  hal  ini  dikarenakan  pada  pH  asam  yaitu  pH  4,4  besi  terlarut  dalam  air sebagai  Fe2+  sedangkan  pada  pH  6-8  besi  terdapat  dalam  bentuk  Fe 3+ yang  sulit  larut dalam air sehingga dapat lebih mudah dipisahkan dengan air pada proses filtrasi. Proses penyisihan besi yang teradi pada pengolahan menggunakan filter keramik ini merupakan
Pengaruh komposisi cangkang kerang darah dan zeolit terhadap besi
proses  adsorbsi  fisik,  karena  perbedaan  komposisi  cangkang  kerang  darah  dan  zeolit tidak menunjukka n perbedaan hasil yang signifikan. Menurut Mu’izah (2010), umumnya adsorbsi  ion  logam  dari  larutan  ke  permukaan  adsorben  merupakan  adsorbsi  fisik dimana gaya yang bekerja antar logam berat dari permukaan adsorben adalah gaya Van der  Walls dimana  tidak  teradi  reaksi  secara  kimia  atau  pengikatan  secara  ionik  logam dengan adsorben.

## 4. Zat Organik
Hasil  pengukuran  parameter  zat  organik  untuk  masing-masing  perbandingan komposisi filter keramik yaitu dapat dilihat pada Gambar 8.
Penurunan  zat  organik  pada  pengolahan  menggunakan  filter  keramik  tidak terlalu  signifikan  yaitu  penurunan  tertinggi  pada  perbandingan  komposisi  cangkang kerang darah dan zeolit 25% : 75%  (Tipe Filter F1) yaitu dari 334,9 mg/L menjadi 322,3 mg/L dengan efektifitas  sebesar 3,76% . Hal ini dikarenakan pada tipe filter F1 memiliki komposisi atau kandungan zeolit yang paling banyak yaitu 75%. Penurunan zat organik ini  disebabkan  adanya  proses  adsorbsi  oleh  media  filter  zeolit.  Pada  pengolahan menggunakan filter keramik dengan campuran cangkang kerang darah dan zeolit 75% : 25% (Tipe Filter F3), kandungan zat organik pada air gambut mengalami penurunan dari 334,9 mg/L menjadi 328,6 mg/L dengan efektifitas sebesar 1,88%.
Pada  pengolahan  menggunakan  filter  keramik  dengan  campuran  cangkang kerang darah dan zeolit 50% : 50% (Tipe Filter F2) mengalami kenaikan zat organik yaitu dari  334,9  mg/L  menjadi  341,3  mg/L  atau  terjadi  kenaikan  sebesar  1,91  %.  Terjadinya kenaikan  kandungan  organik  pada  hasil  pengolahan  ini  dapat  disebabkan  oleh  adanya kotoran  yang  tidak  tersaring  pada  proses  filtrasi  dan  tersuspensi  di  dalam  air  sehingga mengalami  penguraian  di  dalam  botol  penyimpanan  sementara  sebelum  dilakukan pengujian laboratorium. Terdapatnya kotoran dalam air akan menyebabkan peningkatan zat  organik  karena  umumnya  kotoran  yang  terdapat  dalam  air  gambut  berupa  bagian dari tanaman yang terdekomposisi yang merupakan zat organik.
Gambar 8. Pengaruh perbandingan komposisi zeolit dan cangkang kerang darah terhadap parameter zat organik
Pengaruh komposisi cangkang kerang darah dan zeolit terhadap zat organik

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  pemanfaatan  cangkang  kerang  darah (Anadara Granosa) dan  zeolit  sebagai  media  filter  keramik  untuk  pengolahan  air  gambut  dapat disimpulkan bahwa:
1. Filter keramik dari campuran bahan cangkang kerang darah dan zeolit memiliki densitas  sebesar  1,53  gr/cm3(F1),  1,56  gr/cm3(F2)  dan  1,58  gr/cm3  (F3), porositas sebesar 49,61%(F1), 55,12%(F2) dan 60,63%(F3), dan fluks sebesar 7,4 L/m2.jam(F1), 5,9 L/m2.jam(F2), dan 2,8 L/m2.jam(F3).
2. Filter keramik dengan perbandingan cangkang kerang darah dan zeolit 75%:25% (Tipe  filter  F3)  efektif  menaikkan  pH  dari  4,4  menjadi  6,7  dan  menurunkan logam  besi  sebesar  15,6%  sedangkan  filter  keramik  dengan  perbandingan cangkang  kerang  darah  dan  zeolit  25%:75%  (Tipe  filter  F1)  dapat  menurunkan zat organik sebesar 3,8%.
3. Kualitas  air  gambut  untuk  parameter  besi,  warna  dan  zat  organik  setelah dilakukan pengolahan menggunakan filter keramik belum memenuhi baku mutu air minum berdasarkan PERMENKES No.492 Tahun 2010.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Saya  mengucapkan terima  kasih  yang  sebesar-besarnya  kepada  Bapak Kiki Prio  Utomo ST.  M.Sc  dan  Ibu  Ulli  Kadaria  ST.MT  selaku  dosen  pembimbing,  RAMP-IPB  selaku mentoring  ide  dan  inovasi,  Laboratorium  Teknik  Lingkungan  dan  Laboratorium  Fisika MIPA  UNTAN  yang  telah  berperan  dalam  penelitian  ini.  Harapan  saya  penelitian  ini dapat bermanfaat bagi semua dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

## DAFTAR PUSTAKA
Akbar, M.Ali. 2010.  Pembuatan Membran Mikrofilter Zeolit  Alam dengan Penambahan Semen Putih Portland. UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta
Hanafi,  2015.  Optimasi  Filter  Cangkang  Kerang  Darah (Anadara  Granosa) untuk Meningkatkan Kualitas Air Gambut (Skripsi). Universitas Tanjungpura: Pontianak
Irawati,  Ade.  2016.  Kinerja  Statis  Campuran  Perkerasan  Kaku  Permeabel  dengan Penambahan Serat Sabut Kelapa (Coco Fiber). Universitas Mercubuana: Jakarta Mariyono, Henry. 2011. Pabrik Calcium Hidroksida dari Calcium Carbonat dengan Proses Dorrco Fluosolids Calciner . Fakultas Teknologi Industri IPN Veteran: Surabaya
Mu’jizah,  S.  2010.  Pembuatan  dan  Karakterisasi  Karbon  Aktif  dari  Biji  Kelor (Moringa Oleifera  Lamk) dan  NaCl  sebagai  Bahan  Pengaktif  (Skripsi).  Universitas  Islam Indonesia (UIN) Maulana Malik Ibrahim : Malang.
Novita, E. 2008. Penurunan Intensitas Warna Air Gambut Menggunakan Cangkang Telur sebagai Problem  Based  Learning Pembelajaran  Kimia  (Studi  Kasus  Riau)  (Tesis). MIPA ITB : Bandung.
Prodjosantoso, A.k.dan Tutik, Regina, P. 2011. Kimia Lingkungan (Teori, Eksperimen dan Aplikasi). Universitas Negeri Yogyakarta : Yogyakarta
Sebayang, dkk. 2009. Pembuatan Bahan Filter Keramik Berpori Berbasis Zeolit Alam dan Arang Sekam Padi. Pusat Penelitian Fisika LIPI: Tangerang